Ñ 
> 
y 
b 
y 
Amalgamación Mexicana. 181 
metálica la indiqué ya al estudiar las reacciones (6) (15); y de 
ese estudio se deduce que: la reacción es invertible en las con- 
diciones del Beneficio de Patio, porque el cloruro de plata, en 
presencia del mercurio, es descompuesto por el protocloruro 
de cobre, precipitándose la plata al estado metálico. Por lo 
mismo, la reacción : 
(15)  2CuCl, + 2Ag % Cu¿Cl, + 2Ag0l 
se podrá verificar de izquierda á derecha solo antes de “in- 
corporar;” es decir, antes que el mercurio esté presente en la 
“torta” en beneficio, pues cuando este metal esté ya incorpo- 
rado la reacción (15) se verificará de derecha á izquierda. Ade- 
más, la cloruración de la plata antes de “incorporar” no será 
completa, porque el “fotocloruro de plata” se adhiere á este 
metal é impide su contacto directo con el bicloruro de cobre; 
y aunque la sal marina disuelve al cloruro de plata es en can- 
tidad muy pequeña: 485 miligramos por cada 100 gramos de 
cloruro de sodio, como dije antes; y cuando esta solución esté 
saturada el “fotocloruro de plata” quedará adherido á este 
metal, y la cloruración se interrumpirá. " 
Según los experimentos de los Sres. Malaguti y Durocher, 
por la acción química del bicloruro de cobre sobre la plata na- 
tiva, solo se clorura el 5.2% de este metal después de 30 días 
de contacto, y el 7.3% después de 60 días. * 
Por otra parte, la amalgamación directa de la plata nativa 
es también limitada, porque se forma en la superficie del me- 
tal una capa muy delgada de amalgama de plata que impide 
la acción ulterior del mercurio, * 
La plata nativa cuando se encuentra en los minerales en 
partículas gruesas se lamina en los aparatos de molienda; y 
como no puede clorurarse por completo, ni amalgamarse di- 
[1] Véase estudio reacción [2]. 
[2] Malaguti y Durocher. L. c. pag. 491. 
[3] Id. íd. L. c. pag. 486. 
